七层共挤吹塑包装薄膜制造技术——浅析PA—PVDC 共挤出吹塑复合薄膜加工技术 塑料加工2001 年第30 浅析PA—PvDc共挤出吹塑复合薄膜加工技术 高学文 (苏州嘉合实业有限公司.苏州,215021) 摘要:绍七层共挤唆望包装膜制造拄术. 关键词:七岳共挤薄膜 项目开发的市场背景我欠研究开发共挤复合薄膜的目的就在于最简单 的加工方法使各种树脂的个性通过组台,在其最终产 品上以最经济,最台理,最充分.最廉价的形式体现并 满足市场及消费者的需求.共挤出多层复台薄膜的发 展离不开设备(特别是多层模头),原料以及加工工艺 紧密配台和互动.只有当加工设备,加工原料,加工工 艺三者的技术通过配合达到最高境界对才能获得最理 想的作品. 目前.市售的同阻隔多层复台薄膜多PA 和EVOH 与PE,EVA,Surlyn 等树脂组台共挤而风靡功能性薄膜 包装市场.特别是EVOH 以它优异的加工性,突出的 阻氧性成为共挤出吹塑薄膜的当红阻隔材料.取代了 许多以干式复台为主体的包装市场,共挤出多层复合 薄膜更国其无残留溶剂的污染而受到市场的青睐.但 随着市场包装功能的增加,以及环保要求的日益提高, 多层复台薄膜的厚度日趋超薄化,功能更趋综台性. 使EVOH 因其致命的耐水性,耐环境性以及居高不下 的价格令整个包装市场对共挤出多层高阻隔薄膜望而 生畏,特别在许多发展中国家更因为价格偏高而得不 到迅速发展.市场期待更合理的或者说可以替代的产 品出现.这也就是我们今天面I 临的课题和挑战——共 挤出吹塑PA—PvDc 复台薄膜的商业化生产. 外只能考虑重新选择阻隔材料.PVDC 就是这种同时 对氧气和水气具有高阻隔性的唯一塑料原料,它顺应 了市场的需求.从表1,表2 以清晰地看到:室温时,mc的氧气阻隔性是 EVOH 的三倍;PVDC 的水气阻隔性的PP 各种树脂的水汽阻隔性gm*day@38G(99%RH) 工艺技术衰3各种薄膜的气味阻隔性 2.1 原材料 众所周知,以食品而言商阻隔薄膜通常以阻氧,阻水,保香为目标,其中阻氧性对许多产品是至关重要 的,而保香则对某些产品是提高其附加值的标志. 但阻水性却对所有的食品都是不可缺少的.在注 重成本的今本,要同时兼具多项功能,除了增加成本以 收稿日期:2ool一4—30 MZU=IOkglu/mspa 35 七层共挤吹塑包装薄膜制造技术 2.2 模具及生产工艺 PVDC 是一种具有腐蚀性并且极易洚解的树脂, 模具通常采用耐腐蚀的高镍合金等特殊材料制成,加 工过程中对温度的控制要求十分苛刻,并且经常被迫 中途停机进行清理.在一些直径较小的模具内,PVDC 滞留时间较短.降解相对容易解决,通常可以采用特殊 的材料来完成清洗,即使打开模具进行清洗也比较容 易.但若采用直径大一些模具生产阻隔薄膜的时候, 降解的问题就十分棘手.因为地直径大的模具内, PvDC 滞留时间必然会延长,其洚解过程也就相应延 长.若仍采用传统的方法,依靠连续停机和不断清洗, 那么应该说在工艺上是不成熟的,尚无商业价值的. 最近,以加拿大的BRAMPTON 和MACRO 公司为 代表的新型PVDC 多层中吹塑共挤模具通过实验室实 验,并经新闻发布确认采用新型的模具生产PA— PVDC 多层吹塑共挤模具连续稳定生产已选72 小时, 而PCDC 多层吹塑共挤模具连续稳定生产推算已达6O 天.其模具设计的关键在于分在传统模具中分别采用 了隔热技术包裹技术.基本原理就是通过模具设计使 模具具有体停留时间短,熔融表明积小以及各层之间 的有效隔热等基本特点,同时采用包裹技术,使热敏且 具有腐蚀性的PVDC 熔体通过在进入模具前一特的 进料块中采用EVA 进行包裹,以防治PVDC 熔体直接 接触模具表面,从而维持树脂的热稳定性,进而可延长 连续加工的时间,相应也延长了模具的寿命. 2.2.1 包裹技术 自从在T 型共挤模具中采用了包裹技术.利用包 裹使P%rDC 在进入模具之前,熔融的PVDC 被一层 EVA 所包裹,是阻止了PVDC 与模具表面的直接接触 井保持了它的热度,使行PVDC 滞留时间减短,并使降 解控制到最低程度.包裹的好处不仅仅局限于象 I%~DC 这样的易腐蚀和降解的材料.也同样应用在清 洗类似PA这类树脂的难题中. 包裹技术虽然早已应用于T 型模具并能顺利地生 产含PVDC 阻隔层的共挤出薄膜,但迄今为止,在吹塑 薄膜模具中一直未获成功.如何使最初包裹的PVDC 熔融料进人模具,并充满模具的四周,在整个发展程序 中是最具挑战的部分.囡力必顺通过不断改变它在流 道中不同顺序的几何形式的就化来实现最终预期的目 2.2.2隔热技术 PA与PVDC 共挤于同一结构之中的技术难度在 于PA 的加工温度远远高于PVDC 的加工温度,极易降 解共存于同一横具中的热敏性树脂PVDC 依据牌号 36 不同,PA 的加温度范围介于200~C~250~C 之间,较PVDC 高7O~9o.在一个典型的共挤模具中,加 热于PA 层的热量必然会传导到模具的其他部分,包括PCDC 层,并导致它降解.